157 
XVII. 
Km •ze Beschreibung der Schmelz - Manipulation in den 
beiden Silberhütten zu Fernezely im Bezirke des k. k. 
Bergwesens-Inspectorats-Oberamts zu Nagybänya. 
Mitgetheilt von dem k. k. Hütten- und Waldamte zu Fernezely. 
Rösten. Bleierze, Bleiscliliche und höher haltige Silberschliche, welche 
der Reichverbleiung zugewiesen sind , werden in Krammer’schen Rost- 
flammöfen zu 4 Parthien per 4 Centner, somit 16 Centner in einer 12- 
stündigen Schicht eingetragen und verrostet. Auf 100 Centner der, in den 
Flammöfen zu verrostenden Geschicke genügen 4 Klafter 6schuhiges Rost- 
holz, oder 8 Klafter 3schuhiges Flainmholz, nur wird hiebei volle Auf- 
merksamkeit angewendet, damit der Arbeiter den Rost stets rühre und 
wende. 
Oie Verrostung der Kiesschliche muss wegen ihrer übergrossen Menge 
und ihres reichen Lechgehaltes in Rosthäusern unternommen werden. 
Nach Massaabe der Vorräthe und des Raumes der Roststätte werden 
2000 — 5000 Centner in der Form einer abgestutzten vierseitigen Pyramide 
in 4 — 5 Retten übereinander gelegt, in der Mitte wird nach der Art, wie 
bei den italienischen Kohlenmeilern, senkrecht einen Schuh im Durchmesser 
eine weite Oeffnung zum Anzünden vorgerichtet, nebstdem werden in ver- 
schiedenen Entfernungen mehrere, senkrecht durch alle Rostbetten durch- 
gehenden etwas dickeren Holzscheiter angebracht, welche durch ihr Ab- 
brennen und das dadurch bewirkte röhrenförmige Zusammenbacken des sie 
umgebenden Schliches die erforderlichen Luftcanäle bilden. Durch Eintra- 
gung glühender Kohlen in die mittlere Oeffnung wird der Rost angezündet. 
Auf 100 Centner Kiesschliche, wenn das Rostholz und die Kohlen von 
guter Eigenschaft sind, genügen 1 Klafter öschuhiges Rostholz und 
8 — 10 Saum Kohlen, zu 12*4768 Wiener Kubikschuhen ; diejenigen Silber- 
schliche und kiesigen Silbererze (Kiesstufen) , welche mit den Kiesschli- 
chen vereint aufgeschmolzen werden sollen, können, aus eben derselben 
Rücksicht, unter einem mit diesen, sowie die für das Bleischmelzen be- 
stimmten reichen Silberschliche mit den Bleigeschicken zusammen verrostet 
werden. 
Die ärmeren Silberschliche, wenn solche in grösserer Menge in die 
Einlösung kommen, müssen in diesem Falle für sich so, wie die Kiesschliche 
verrostet werden; da sie aber einen kleinern Schwefelgehalt als die Kies- 
schliche haben, daher sich nicht so leicht wie jene entzünden, so müssen 
auf 100 Centner derselben um eine halbe Klafter Rostholz und 4 Saum 
Kohlen mehr gegeben werden. 
